— 475 — 
tillons de naphtaline nionobromée : l’un, échantillon a, était le 
même que celui qui a servi pour la topaze (indice absolu à 18° 
= 1,6609 pour la raie D) ; l’autre, échantillon (3, avait sensi¬ 
blement le même indice. 
J’ai calculé ce dernier indice en observant dans la naphtaline 
nionobromée la déviation minimum ordinaire du prisme mm 
(cristal A) et j’ai admis pour l’indice ordinaire la valeur 1,6366. 
Dans ce liquide ((3) à 17°, 
s; = — 2«16' o 0 = — 1°22' - = 1,0150. 
V 
Il s’ensuit que l’indice absolu N de la naphtaline mono- 
bromée à 17° pour la raie D = 1,6610. Pour réduire cet indice 
à d’autres températures, j’ai pris 
\n lo M — 0,00048 (Walter). 
Mes observations ont porté : 
I. Sur les prismes a 2 a 2 aigus (78°0') et obtus (102°0') qui sont 
symétriques par rapport aux axes d’élasticité du cristal; 
II. Sur les prismes pa 2 aigus (39°0 f ) et obtus (141°0') ; 
III. Sur le prisme aigu mm (78° 15', cristal À ; 78°24', cristal B). 
§ 1. — Prismes symétriques 
1. — Dans la naphtaline monobromée. 
Le cristal A a été d’abord placé dans la naphtaline mono¬ 
bromée, et l’observation des minima de déviation des ondes 
ordinaires et extraordinaires, donnés par les prismes a 2 a 2 aigus 
et obtus, a directement fourni les indices principaux suivant les 
normales aux faces p et h i . 
Les déviations sont toutes négatives, les images ordinaires 
sont les plus déviées (en valeur absolue) pour les prismes aigus, 
les moins déviées pour les prismes obtus. 
Les résultats obtenus à 14°,5 sont les suivants, l’indice 
